TCVN5441:1991

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5441:1991 (ST SEV 5287 – 1985) về vật liệu và sản phẩm chịu lửa - phân loại TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5441 : 1991 VẬT LIỆU VÀ SẢN PHẨM CHỊU LỬA – PHÂN LOẠI Refractory products – Classification Tiêu chuẩn này quy định việc phân loại cho các vật liệu và sản phẩm chịu lửa, có độ chịu lửa 1500oC trở lên. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các nguyên liệu chịu lửa. Tiêu chuẩn này phù hợp với ST SEV 5287 – 1985. 1. Các vật liệu và sản phẩm chịu lửa được phân loại theo các đặc điểm sau Thành phần khoáng hoá: Độ chịu lửa; Độ rỗng; Kiểu kết dính; Phương pháp sản xuất. 2. Tuỳ theo thành phần khoáng hoá, các vật liệu và sản phẩm chịu lửa còn phân nhỏ thành loại và nhóm theo bảng 1 Bảng 1 Loại Nhóm Hàm lượng các chất thành phần chủ yếu (so với chất nung), % Chú thích 1 2 3 4 1. Silic oxit 1.1.Từ thuỷ tinh thạch anh 1.2.Silic oxit (gạch dinat) 1.3.Silic oxit có phụ gia SiO 2 không dưới 98 SiO 2 không dưới 93 SiO 2 không dưới 85 2. Alumosilicat 1.1. Corundum 1.2. Corundum mulit 1.3. Mulit 1.4. Samot mulit 1.5. Samot 1.6. Samot thạch anh (bán axit) Al 2 O 3 trên 90 Al 2 O 3 trên 76 đến 90 Al 2 O 3 trên 62 “ 76 Al 2 O 3 trên 45 “ 62 Al 2 O 3 trên 28 “ 45 Al 2 O 3 trên 65 “ 85 Tên nhóm sản phẩm có thể ghi chính xác tuỳ theo hàm lượng các chất thành phần chủ yếu và nguyên liệu gốc 3. Magie oxit 3.1.Pericla 3.2. Pericla có phụ gia MgO không nhỏ hơn 85 MgO trên 80 4. Magie silicat 4.1.Fosterit pericla 4.2. Fosterit 4.3.Crôm fosterit MgO từ 60 đến 80 SiO 2 từ 7 đến 30 MgO từ 50 đến 65 SiO 2 từ 20 đến 45 MgO từ 45 đến 65 SiO 2 từ 15 đến 30 Cr 2 O 3 từ 5 đến 15 5. Magie-spinen 5.1.Crômit pericla 5.2.Pericla crômit 5.3.Crômit 5.4.Alumomagiêzit MgO không nhỏ hơn 50 Cr 2 O 3 từ 4 đến 20 MgO không nhỏ hơn 40 Cr 2 O 3 từ 15 đến 35 Cr 2 O 3 không nhỏ hơn 25 Al 2 O 3 tới 70 MgO không nhỏ hơn 20 6. Hợp chất magiê canxi 6.1.Đôlômit 6.2.Đôlômit pêricla 6.3.Đôlômit ổn định MgO không dưới 30 CaO không dưới 45 MgO không dưới 50 CaO không dưới 10 MgO từ 35 đến 75 CaO từ 15 đến 40 SiO 2 từ 6 đến 15 7. Hợp chất vôi 7.1.Hợp chất vôi CaO không dưới 80 8. Chất chứa cacbon 8.1.Grafit hoá 8.2.Than 8.3.Có cacbon C lớn hơn 96 C lớn hơn 85 C lớn hơn 4 đến 85 9. Silic cacbua 9.1.Silic cacbua được kết tinh 9.2.Silic cacbua có chất kết dính đất sét 9.3.Silic cacbua có các chất kết dính khác SiC trên 90 SiC tới 90 SiC tới 75 10. Chất chứa ziricôni 10.1.Bađênit 10.2.Ziricôni, ziêcôn 10.3.Corundum bađênit 10.4.Mulit ziêcôn ZrO 2 trên 85 ZrO 2 từ 50 đến 85 SiO 2 tới 45 ZrO 2 từ 15 đến 60 Al 2 O 3 trên 30 ZrO 2 từ 4 đến 15 Al 2 O 3 tới 85 11. Đặc biệt Các vật liệu và sản phẩm chịu lửa chứa các ôxit tinh khiết khác hoặc các hợp chất không có ôxit 3. Tuỳ theo độ chịu lửa, các vật liệu và sản phẩm chịu lửa được phân loại như bảng 2. Bảng 2 Loại sản phẩm Độ chịu lửa q c Hoá nghiệm xét 1. Chịu lửa 2. Chịu lửa cao 3. Chịu lửa rất cao Từ 1500 đến 1770 Trên 1770 đến 2000 Trên 2000 Từ PK 150 đến PK 177 Trên PK 177 đến PK 200 Trên PK 200 4. Tuỳ theo độ xốp, vật liệu và sản phẩm chịu lửa được phân loại như bảng 3. Bảng 3 Loại sản phẩm Độ xốp, % Hở Chung 1. Đặc biệt chặt 2. Rất chặt 3. Chặt 4. Hơi chặt 5. Bình thường 6. Hơi nhẹ 7. Nhẹ 8. Rất nhẹ Tới 3 Trên 3 đến 10 Trên 10 đến 16 Trên 16 đến 20 Trên 20 đến 30 Trên 30 đến 45 - - - - - - - - Trên 45 đến 75 Trên 75 5. Tuỳ theo kiểu kết dính, các sản phẩm chịu lửa được phân loại như bảng 4. Bảng 4 Loại sản phẩm Quá trình 1.Chịu lửa có chất kết dính 2.Chịu lửa có chất kết dính thuỷ lực 3.Chịu lửa có chất kết dính khoáng vật hay khoáng hữu cơ 4.Chịu lửa có chất kết dính hữu cơ Chỉ rắn trong thời gian nung Đang cứng và đóng rắn thuỷ lực ở nhiệt độ môi trường xung quanh Đóng rắn do các phản ứng hoá học ở nhiệt độ môi trường xung quanh hoặc ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ đóng rắn của chất kết dính sét Đóng rắn ở nhiệt độ môi trường xung quanh hoặc ở nhiệt độ cao hơn 6. Tuỳ theo phương pháp sản xuất, vật liệu và sản phẩm chịu lửa được phân loại và nhóm như bảng 5. Bảng 5 Loại Nhóm Phương pháp sản xuất 1 2 3 1. Định hình 1.1.Định hình dẻo Các sản phẩm, được sản xuất từ khối vật liệu chịu lửa dẻo bằng cách nén ép, dập 1.2.Định hình bán khô và khô 1.3.ép trong ổ khuôn và có cốt thép 1.4.ép nóng 1.5.Rót khuôn 1.6.Đúc rót 1.7.Sủi bọt làm nhẹ 1.8.Đúc bằng cách rung, hoặc đầm các khối dẻo hoá (các thành phần bê tông) 1.9.Dạng sợi Các sản phẩm, được sản xuất từ khối vật liệu khô và bán khô bằng cách nén ép, rung Các sản phẩm có cốt thép hoặc có thanh chịu kéo, sản xuất trong các ổ khuôn bằng kim loại Các sản phẩm được sản xuất bằng cách ép khối vật liệu chịu lửa, nung nóng sơ bộ hoặc nung nóng trong thời gian ép Các sản phẩm được sản xuất bằng cách rót vào khuôn thạch cao hay khuôn bằng các vật liệu hút nước khác Các sản phẩm được sản xuất từ khối vật liệu chịu lửa nung nóng và đổ khuôn Các sản phẩm, được sản xuất bằng cách làm sủi bọt cơ học hay hoá học và đúc khối trong khuôn Các sản phẩm được sản xuất bằng cách đúc, đầm, rung hoặc ép từ khối vật liệu kết dính hoá học hay kết dính thuỷ lực, có hoặc không có cốt kim loại Các thành phẩm sản xuất bằng vật liệu sợi chịu lửa có xử lý tiếp tục 2. Không định hình 2.1.Vữa 2.2.Xi măng 2.3.Hỗn hợp bê tông và khối bê tông 2.4.Khối vật liệu dẻo chịu lửa 2.5.Khối vật liệu chịu lửa để đầm 2.6.Khối vật liệu chịu lửa để phun 2.7.Xơ sét Vật liệu rời, chịu lửa hỗn hợp với nước hay chất kết dính, tạo thành khối vật liệu dẻo dùng làm gạch chịu lửa Vật liệu được sản xuất từ clanhke được nghiền, có phụ gia hoặc không có phụ gia, dùng làm chất kết dính bê tông và vữa chịu lửa Vật liệu được sản xuất từ hỗn hợp chất độn chịu lửa và xi măng Vật liệu được sản xuất từ vật liệu rời chịu lửa, sét hoá dẻo hoặc bằng chất kết dính hoá học Vật liệu được sản xuất từ vật liệu rời chịu lửa, có chất kết dính hoặc không có chất kết dính, rắn lại khi nung Vật liệu được sản xuất từ vật liệu rời chịu lửa, có hoặc không có chất kết dính hoá học hoặc chất kết dính thuỷ lực Vật liệu được sản xuất bằng cách tạo xơ từ vật liệu chịu lửa